548 G. Frericlis: Fettliärtung. 



irische Leitfähigkeit der mit dem Magneten isolierten Anteile nicht 

 die geringsten Schwierigkeiten macht. 



Auch l)eim Nickeloxyd macht es einen Unterschied, 

 ob man das Oxyd mit dem Oel kalt verreibt oder es in das auf 200" 

 erhitzte Oel einträgt und ob man bei 245" oder bei höherer Tem- 

 peratur härtet. Das zeigen die vorher angeführten Versuche VIIT 

 und IX. Bei dem Versuch VII I, kalt eingetragen, 245°, ist die 

 Härtung in zwei Stunden nin- sehr gering (Abnahme der Jodzahl 

 von 99,6 auf 90). Die Anwesenheit von reichlichen Mengen Nickel- 

 metall war aber, durch die elektrische Leitfähigkeit des mit dem 

 Magneten isolierten Anteiles, in dem grüne Teilchen von fettsaurem 

 Nickel nicht zu erkennen Avaren, leicht festzustellen. Die Menge 

 des fettsauren Nickels war hier also nicht so groß, wie bei dem Ver- 

 such mit vol. Nickeloxydul, oder die Nickelteilchen waren nicht 

 von dem fettsauren Nickel so umhüllt, daß die Leitfähigkeit auf- 

 gehoben wurde. Bei dem Versuch IX, Oel vor dem Eintragen des 

 Oxyds auf 200° erhitzt, Härtung.stemperatiu- l>is 250°, war die 

 Härtung in zwei Stunden erheblich besser. (Jodzahlabnahme 

 von 99,6 auf 55,5.) Die Leitfähigkeit des magnetischen Anteiles 

 des Katalysators war auch in diesem Falle eine sehr gute. 



Die Menge der mit dem Magneten isolierbaren gut leitenden 

 Anteile schwankt natürlich mit der Dauer der Benutzung des Ka- 

 talysators und mit der größeren oder geringeren Verunreinigung 

 im Nickelstearat und anderen Stoffen. Bei einem Versuch habe 

 ich rund 30% des gebrauchten Katalysators mit dem Magneten 

 isoliert und daran eine vorzügliche Leitfähigkeit feststellen können. 

 Es ließen sich aber bei diesem Versuch noch w^eitere Anteile des 

 Katalysators mit dem Magneten aus dem Oel herausholen, deren 

 Menge aber nicht festgestellt wurde. An dem Vorhandensein reich- 

 licher Mengen von Nickelmetall in dem gebrauchten Katalysator 

 kann deshalb nicht mehr gezweifelt werden. 



Die Menge Nickelmetall, die sich an den von B e d f o r d 

 und E r d m a n n angegebenen Analysen berechnen lassen, sind 

 übrigens auch keinesAvegs gering. 



Die in der Analysentabelle angegebenen Zahlen für Nickel- 

 s u b o X y d (Ni^O) und Nickeloxydul haben B e d f o r d und 

 E r d m a n n berechnet aus der Menge des Wasserstoffs, den sie 

 mit der gebrauchten Katalysatormasse aus Säuren erhielten. Diese 

 Berechnmig ist ganz willkürlich. Man braucht das Ni-jO nm- zu 

 zerlegen in 2 Ni und NiO, um zu sehen, daß man ni i t d e )• glei- 

 chen Berechtigung b e r e c h n e ii kann, wieviel Nickel- 

 m e t a 1 1 und Nickeloxvdul vorhanden ist, und wenn einzelne 



